296 Schrauf. Krystallographisch-optische Untersuchungen 



2. Ausserordentlicher Strahl. 



p = 51° 



44' 



n'p == 1-6418 



7/I =. 51 



56 



n'^l = 1-6435 



rp = 52 



14 



n'^p = 1-6462 



ßX = 52 



35 



n'ßx == 1-6494 



IL Die brechende Kante parallel derAxe^. 



Das Prisma wurde aus einem Krystalle von Muszay (Fig. IV) 

 geschliffen. Es war nur ein Spectrum zu sehen, welches durch die 

 Vermischung beider gebrochenen Strahlen entstanden war , indem 

 der senkrecht zur Kante schwingende Strahl von dem ordentlich 

 gebrochenen nicht getrennt werden konnte; doch schien für diese 

 Axe der ausserordentliche Strahl weniger abgelenkt zu sein. 



Brechender Winkel = 19« 43'. 



Schwingungen parallel der brechenden Kante. 



p = 12° 44' np = 1-6325 



yX = 12 48 wyx = 1-6378 



ßA = 12 59 wßx = 1-645 



Durch das Umschleifen des Prima's, um einen grösseren Bre- 

 chungswinkel zu bekommen, erzielte ich nur ein undeutliches Spec- 

 trum; die hiefür geltenden Daten sind: 



Brechende Kante = 28MI' 



p-yX ==z 3%° iO' Wp_YX = 1-634. 



III. Brechende Kante parallel der Axe @. 



Durch die Kleinheit und Unreinigkeit des Materials, so wie 

 durch die leichte Spaltbarkeit parallel der Fläche a (100) ward der 

 Schlitf eines passenden Prisma's sehr erschwert. Es war mir nur 

 möglich, Anfang und Ende des Spectrums durch möglichst viele 

 Wiederholungen zu bestimmen. 



Brechender Winkel = 38^ 40'. 



1 . Ordentlicher Strahl 



p = 27° 14' «p = 1-643 



ßX =» 27 48 nßx = 1-656 



2. Ausserordentlicher Strahl 



p = 26° 54' n'p = 1-636 



